1. 试件制作的要求
(1) 试件制作数量: 按建筑工程的每一楼层或250m3砌体为一个验收批,在一个验收批中的各种强度等级的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,每次至少应制作一组试块 (每组为6个试块)。
(2) 当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应再次制作试块。
(3) 对于一般砌体基础,可按一个楼层计。
2. 试件制作的准备
(1) 砌筑砂浆试件的制作: 如能按规定制作试件,则测试的砂浆试块抗压强度具有代表性; 违章作业或弄虚作假制作的砂浆试件,其测试的砂浆试块抗压强度,不能代表实际拌制砂浆的强度,致使某些砌体强度达不到设计要求。希望监理、建设、施工等单位加以重视。
(2) 试模准备: 制作砌筑砂浆抗压强度的试模规格为7.07mm×7.07mm×7.07mm的正方体,试模为无底的钢模或塑料模,并具有足够的刚度,而且要求拆装方便、不变形。试模的内表面应加工平整光滑,其不平度每一面不超过0.035mm。组装后各相邻面的不垂直度不应超过±0.5°。
试模正方体的棱长为70.7mm,则70.7mm×70.7mm =4 998.49mm2≈50cm2,即正方体各面的面积为50cm2。
(3) 底模材料: 试验证明,试块底模材料不同时,试块强度有较大差异,产生差异的原因是早期底模吸水较多,后期失水就少,砂浆试块的密度大,强度也就高。当砂浆试块用烧结黏土普通干砖做底模,其抗压强度为100%; 用灰砂干砖做底模,其抗压强度为73%,降低17%; 用铁底模时,其抗压强度为50%,则降低50%。
①选用烧结普通黏土砖,要求砖的吸水率不小于10%,含水率不大于2%。砖的使用面要求平整,凡砖的四个垂直面沾过水泥或其他胶结材料者,不允许再使用。当砖的含水率大于6%时,砂浆试件抗压强度也有所降低。
②在砖的平面上铺有吸水性较好的纸,一般为湿的新闻纸(或其他未沾过胶凝材料的纸),纸的大小要以能盖住砖的四边为准。
③将试模内壁事先涂刷一薄层机油或脱模剂。
(4) 捣棒: 选用直径为10mm的光圆钢筋,长度为350mm,端头磨成圆形。
3. 砂浆取样
砂浆取样应会同监理、建设单位等的技术人员在场作见证取样,在砂浆搅拌机出料口随机抽样,制作一组试块的砂浆应在同一盘中取足,同一盘中只应制作一组试块。
4.砂浆试块